Volume 15  No. 2 Juli 2023 ISSN : 2085 – 1669 e-ISSN : 2460 – 0288 Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/jurtek Email :  jurnalteknologi@umj.ac.id

## U  N  I  V  E  R  S  I  T  A  S   M  U  H  A  M  M  A  D  I  Y  A  H   J  A  K  A  R  T  A

## STUDI PENGEMBANGAN NANOFLUIDA HIJAU BERASAL DARI BAHAN LOKAL ALAM UNTUK APLIKASI DI BIDANG TEKNIK
Kushendarsyah Saptaji 1 , Alvika Meta Sari 2 , Anwar Ilmar Ramadhan 3,* , Istianto Budhi Rahardja 4 , Andi Muhammad Dadi Saputra 5 , Firmansyah 6 , Efrizon Umar 7 1 Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik dan Teknologi, Universitas Sampoerna, Jln. Raya Pasar Minggu, Kav. 16 Pancoran, Jakarta 12780, Indonesia
2 Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. Cempaka Putih Tengah 27 Jakarta, Indonesia
3,5,6 Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. Cempaka Putih Tengah 27 Jakarta, Indonesia
4 Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan, Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, 17520 Bekasi, Indonesia
7 Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jl. Tamansari No 71 Bandung 40132
*Email: anwar.ilmar@umj.ac.id Diterima: 25 Mei 2023 Direvisi: 26 Juni 2023 Disetujui: 30 Juli 2023

## ABSTRAK
Peningkatan  permintaan  energi  menyebabkan  peningkatan  suhu  global  yang  terus  menerus  melebihi suhu  pada  masa  pra-industri  dengan  pelepasan  gas  beracun  dan  radiasi  yang  menyebabkan  keadaan iklim  yang  parah.  Jadi,  itu  wajib  untuk  mengembangkan  sistem  termal  yang  tahan  lama  dan  sangat efisien  untuk  mengatasi  masalah  ini.  Telah  banyak  penelitian  mengenai  nanofluida  untuk meningkatkan kinerja dalam aplikasi termal telah mendapatkan perhatian secara signifikan selama ini beberapa  tahun  karena  kualitas  unggul  mereka.  Selain  itu,  efek  lain  yang  tidak  diinginkan  seperti korosi pada peralatan, tidak dapat terurai secara hayati produk sampingan terjadi karena adanya bahan kimia  yang  kuat.  Oleh  karena  itu,  pengembangan  nanofluida  hijau  yang  hemat  biaya  dan  ramah lingkungan  telah  muncul sebagai  bidang  penelitian  alternatif  yang  berkembang  pesat  dengan  banyak peminat.  Tinjauan  saat  ini  memberikan  pandangan  komprehensif  tentang  berbagai  teknik  yang digunakan  dalam  persiapan  nanofluida  hijau  menggunakan  beberapa  ekstrak  alami.  Morfologi  unik, sifat optik, stabilitas, permukaan tinggi luas, toksisitas yang lebih rendah, dan peningkatan sifat termo- fisik  nanopartikel  hijau  menjadikannya  pilihan  yang  menguntungkan  kandidat  dalam  meningkatkan kinerja sistem termal.
Kata kunci: aplikasi termal, nanofluida hijau, nanopartikel, stabilitas.

## ABSTRACT
The increase in energy demand causes a continuous increase in global temperatures exceeding pre- industrial  temperatures  with  the  release  of  toxic  gases  and  radiation  causing  severe  climate conditions.  So,  it  is  mandatory  to  develop  durable  and  highly  efficient  thermal  systems  to  overcome these  problems.  There  has  been  much  research  into  nanofluids  to  improve  performance  in  thermal applications  and  have  gained  significant  attention  over  the  past  few  years  due  to  their  superior qualities.  Additionally, other  undesirable  effects  such  as  corrosion  of  equipment,  non-biodegradable by-products  occur  due  to  the  presence  of  strong  chemicals.  Therefore,  the  development  of  cost- effective and environmentally friendly nanofluids has emerged as a fast-growing alternative research field  with  many  enthusiasts.  The  current  review  provides  a  comprehensive  view  of  the  various
techniques  used  in  the  preparation  of  green  nanofluids  using  several  natural  extracts.  The  unique morphology,  optical  properties,  stability,  high  surface  area,  lower  toxicity,  and  improved  thermo- physical  properties  of  green  nanoparticles  make  them  favorable  choice  candidates  in  enhancing  the performance of thermal systems.
Keywords: thermal applications, green nanofluids, nanoparticles, stability.

## PENDAHULUAN
Sistem perpindahan panas ada dimana- mana  di  banyak  industri.  Dilaporkan  bahwa sistem termal yang kurang efisien menyebabkan  total  kehilangan  panas  hingga 50%  dari  energi  masukan  [6].  Manajemen energi memainkan peran penting dalam sistem perpindahan panas untuk mencapai penghematan  energi  dan  biaya.  Selain  itu, proses pertukaran panas merupakan topik yang menantang dalam meningkatkan kinerja sistem perpindahan  panas.  Selain  itu,  untuk  aplikasi yang memanfaatkan sumber daya tak terbarukan, peningkatan efisiensi dapat menghasilkan  emisi  yang  lebih  rendah sehingga  memperlambat  kondisi  perubahan cuaca  yang  drastis  [1].  Teknik  pertukaran panas  yang  efektif  melalui  permukaan  yang diperluas  dan  saluran  mini/mikro  dibatasi karena  berkurangnya  perangkat  secara  terus menerus  dan  beban  panas  yang  melayang dalam  sistem  [7].  Namun,  pengelolaan  beban termal  untuk  aplikasi  perpindahan  panas  yang lebih  tinggi  selalu  menjadi  perhatian  utama. Salah satu metode terbaik untuk meningkatkan efisiensi  termal  adalah  dengan  penggunaan fluida  kerja  yang  efektif.  Pengembangan partikel berbasis nano oleh Choi [8] mengarah pada  cara  perspektif  baru  untuk  menambah kemampuan  kinerja  fluida  konvensional. Dengan  demikian,  kemampuan  perpindahan panas fluida kerja konvensional dapat ditingkatkan dengan dispersi nanopartikel yang memiliki  sifat  termo-fisik  yang  lebih  tinggi [9,10].  Dispersi  nanopartikel  dalam  cairan konvensional yang berbeda seperti air, minyak, glikol,  dll.,  sebuah  metode  peningkatan  pasif, telah  mendapatkan  banyak  perhatian  di kalangan  peneliti  dalam  dekade  terakhir  [11- 13].  Selain  itu,  nanopartikel  dengan  ukuran yang lebih kecil dan memiliki sifat termo-fisik yang lebih tinggi yang tergabung dalam fluida dasar  menunjukkan  kemampuan  perpindahan panas,  pelumasan,  peningkatan  pendinginan, dan stabilitas yang lebih baik dengan beberapa sedimentasi  dibandingkan  dengan  partikel padat  lainnya  yang  terdispersi  dalam  fluida konvensional, fluida konduktif tersebut disebut
sebagai  Nanofluida.  Peningkatan  yang  luar biasa  dalam  efisiensi  sistem  termal  membuat metode  ini  lebih  menjanjikan  dan  diinginkan dibandingkan metode aktif.
Dalam  dekade  terakhir,  penelitian tentang berbagai nanofluida (logam, metaloksida/nitrida/karbida, karbon, dan hibrida)  telah  dilakukan  secara  intensif  untuk meningkatkan  kinerja  sistem  termal  secara keseluruhan.  Nanofluida  dalam  sistem  termal menawarkan  karakteristik  penyerapan  energi yang  lebih  baik  daripada  fluida  kerja konvensional,  oleh  karena  itu  meningkatkan laju perpindahan panas sehingga meningkatkan efisiensi [14-16]. Sifat nanofluida yang khusus dan  ditingkatkan  menjadikannya  fluida  kerja yang  menjanjikan  dan  potensial  yang  secara efektif  digunakan  untuk  meningkatkan  kinerja dalam  berbagai  aplikasi  ( Gambar  1 )  seperti penukar  panas  [17-20],  sistem  manufaktur [21], minyak dan gas [22 ], pendinginan sistem elektronik  [23],  bahan  perubahan  fasa  [24], pemanasan/pendinginan bangunan [25], sistem terbarukan [13], mobil [26], dan lain-lain.
Gambar  1. Aplikasi  nanofluida  diberbagai bidang [17-20]
Kinerja  termal  sistem  perpindahan panas  telah  dinilai  menggunakan  nanofluida [13,27,28]  dalam  beberapa  tahun  terakhir. Berdasarkan  tinjauan  tersebut,  bahkan  jumlah minimum  nanopartikel  dalam  cairan  dasar meningkatkan kinerja termal sistem perpindahan  panas.  Selain  itu,  faktor-faktor seperti  pH,  suhu,  morfologi  partikel,  fluida
Kushendarsyah  Saptaji,  Alvika  Meta  Sari,  Anwar  Ilmar  Ramadhan,  Istianto  Budhi  Rahardja,  Andi  Muhammad  Dadi  Saputra,  Firmansyah, Efrizon Umar: Studi Pengembangan Nanofluida Hijau Berasal Dari Bahan Lokal Alam Untuk Aplikasi di Bidang Teknik
Jurnal Teknologi 15 (2) pp 345-358 © 2023
basa,  dan  konsentrasi  secara  signifikan mempengaruhi  sifat  termofisik  nanofluida. Nanofluida karbon menunjukkan kinerja termal  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan nanofluida  lainnya  [14,29].  Stabilitas  koloid yang  rendah  dan  sifat  termofisik  masih menjadi  perhatian  utama  nanofluida  terlepas dari  peningkatan  kinerja  termal.  Oleh  karena itu, selalu ada banyak ruang dalam meningkatkan  stabilitas  dan  sifat  termofisika nanofluida.  Selain  itu,  penggunaan  nanofluida konvensional  dalam  sistem  perpindahan  panas semakin  menimbulkan  kekhawatiran  karena pelepasan gas dan radiasi berbahaya yang pada gilirannya meningkatkan suhu global melebihi tingkat  pra-industri  dan  menyebabkan  kondisi cuaca drastis. Selain itu, beberapa nanopartikel mungkin  mudah  terbakar  dan  bahkan  bersifat piroforik, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan  [30].  Dampak  lain  yang  tidak diinginkan  seperti  korosi  peralatan,  produk sampingan  yang  tidak  dapat  terbiodegradasi dapat  terjadi  karena  adanya  bahan  kimia  yang kuat [11,13,14]. Oleh karena itu, pengembangan produk  kimia yang lebih aman untuk  memberantas  masalah  yang  disebutkan di atas memerlukan nanofluida ramah lingkungan dalam aplikasi termal.
Oleh karena itu, nanofluida hijau stabil koloid  tinggi  sebagai  alternative  fluida  kerja sangat  penting  untuk  penggunaan  efektifnya dalam  sistem  termal  yang  berbeda.  Namun, penelitian  yang  dipublikasikan  selama  dekade terakhir  (2010  hingga  Juni  2023)  tentang nanofluida  dan  nanofluida  ramah  lingkungan (banyaknya kata nanofluida hijau, bionanofluida, dan nanofluida ramah lingkungan)  di  Science  Direct.com  dan scholar.google.com  mengungkapkan  bahwa lebih  sedikit  penelitian  yang  telah  dilakukan dengan  menggunakan  nanofluida  yang  relatif ramah lingkungan.
Terlepas dari beberapa makalah tinjauan  mengenai  penerapan  nanofluida  hijau dalam  permesinan,  biomedis,  pertanian,  dan lain-lain [21,31–36], terdapat makalah terbatas yang berfokus pada penerapan nanofluida hijau dalam  sistem  termal  khususnya  dengan pertimbangan analisis ekonomi dan lingkungan.  Selain  itu,  seperti  yang  diamati, karya eksperimental yang dilakukan menggunakan  nanofluida  ramah  lingkungan dalam  aplikasi  termal  sangat  terbatas  dan
memiliki  cakupan  yang  lebih  besar  di  masa mendatang.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan  gambaran  tentang  sintesis  dan karakterisasi  dari  nanofluida  hijau  serta aplikasi  dibidang  teknik  yang  menggunakan nanofluida hijau.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan dalam  artikel  ilmiah  ini  adalah  dengan menggunakan  studi  pustaka  dari  beberapa artikel  ilmiah  hasil  penelitian  dan  beberapa paper  review  pada  database  Google  Scholar dan juga Sciencedirect.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sintesis dari nanofluida hijau
Nanomaterials  adalah  bahan  kimia inovatif  yang  digunakan  dalam  rentang dimensi  berukuran  nano  (diameter  1  hingga 100  nm)  dan  termasuk  partikulat.  Mereka menampilkan peningkatan reaksi kimia, konduktivitas,  dan  sifat  keseluruhan  yang berbeda  dibandingkan  dengan  material  massal tanpa  karakteristik  skala  nano.  Nanomaterial muncul  dalam  berbagai  bentuk  geometris seperti  batang,  kabel,  tabung,  cangkang, sangkar,  dan  pori-pori.  Mereka  umumnya diklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu 0D, 1D,  2D,  dan  3D  berdasarkan  tampilan geometris secara keseluruhan. Ukurannya yang sangat  kecil  dapat  sangat  mempengaruhi  sifat fisik  dan  kimia  suatu  zat.  Sebaliknya, nanopartikel juga dapat diklasifikasikan menjadi karbon, logam, keramik, semikonduktor, polimer, dan lipid berdasarkan morfologi dan sifat nanopartikel. Sifatnya yang menarik  dan  peningkatan  kemampuan  teknis untuk beradaptasi dan mengendalikan menjadikannya  bahan  yang  lebih  menjanjikan dan  diinginkan  dalam  bidang  ilmiah  saat  ini [37].  Metode  untuk  mensintesis  nanopartikel ditampilkan  pada Gambar  2 .  Secara  umum, ada tiga metode untuk mensintesis nanopartikel yaitu pendekatan fisik, kimia, dan biologi  yang  melibatkan  metode  one-step  atau metode two-step.
Nanofluida  ditentukan  oleh  jenis nanopartikel secara mikroskopis disebarluaskan  dalam  cairan  dasar  tertentu. Mencampur  nanopartikel  dalam  fluida  dasar konvensional  adalah  cara  terbaik  untuk
meningkatkan  kinerja  keseluruhan  dalam sistem  dimana  nanofluida  ini  dimasukkan sebagai fluida kerja [38]. Berbagai nanopartikel  seperti  partikel  Logam  seperti tembaga  [39],  perak  [40], emas  [41], Keramik seperti aluminium oksida [42], tembaga oksida [43],  titanium  oksida  dan  silikon  oksida  [29] dll.  ,  Berbasis  karbon  seperti  tabung  nano karbon  berdinding  tunggal  dan  multi  [44], graphene  [29]  da  yang  lainnya,  nanopartikel hibrid  [45],  nanopartikel  yang  difungsikan [46,47],  tersuspensi  dalam  cairan  dasar  yang berbeda  seperti  air,  minyak,  glikol,  etilen, aseton, untuk membentuk nanofluida.
Persiapan  dan  stabilitas  nanofluida merupakan  persyaratan  awal  untuk  studi  yang tepat  dan  penggunaan  nanofluida  di  dalamnya aplikasi  yang  berbeda.  Beberapa  makalah penelitian [48-50] tentang persiapan nanofluida,  stabilitas,  dan  sifat  termofisika telah  ditinjau  dalam  dekade  terakhir.  Oleh karena  itu,  pembahasan  singkat  disajikan dalam  karya  ini. Gambar  3 menunjukkan metode  pembuatan  nanofluida;  Metode  Satu Langkah  dan  Dua  Langkah  beserta  kelebihan dan kekurangannya.
Gambar 2. Klasifikasi
nanopartikel
berdasarkan  dimensi  dan  metode  berbeda untuk mensintesis nanopartikel [37]
Gambar 3. Pembuatan nanofluida [48-50]
Sintesis nanopartikel ramah lingkungan diproduksi  melalui  regulasi,  pengendalian, pembersihan,  dan  proses  remediasi.  Teknik yang  digunakan  mempunyai  kelebihan  dan kekurangan masing-masing. Jenis teknik selalu penting  dalam  hubungannya  dengan  faktor- faktor lain untuk menjaga keamanan lingkungan  dan  kualitas  nanopartikel  [32,36]. Proses  ramah  lingkungan  memerlukan  biaya yang  lebih  sedikit  dan  memerlukan  energi yang relatif lebih sedikit untuk memulai reaksi. Sintesis ramah lingkungan sangat direkomendasikan  untuk  produksi  skala  besar karena  merupakan  kriteria  penting  yang  harus dipertimbangkan  untuk  memfasilitasi  potensi penerapannya ( Gambar 4 ).
Gambar 4. (a) Mekanisme preparasi nanopartikel perak ramah lingkungan menggunakan  Camellia  sinensis  (daun  teh hijau)[62], (b) Mekanisme preparasi nanopartikel Pt dengan dua metode (Konvensional  dan  sonokimia)  menggunakan ekstrak  buah  Prosopis  farcta.  Fungsionalisasi hijau menggunakan metode radikal bebas
(c) GNP[13], (d) MWCNT[75 64]
Kushendarsyah  Saptaji,  Alvika  Meta  Sari,  Anwar  Ilmar  Ramadhan,  Istianto  Budhi  Rahardja,  Andi  Muhammad  Dadi  Saputra,  Firmansyah, Efrizon Umar: Studi Pengembangan Nanofluida Hijau Berasal Dari Bahan Lokal Alam Untuk Aplikasi di Bidang Teknik
Jurnal Teknologi 15 (2) pp 345-358 © 2023
Sifat-sifat nanopartikel hijau sangat dipengaruhi  oleh  bentuk  dan  ukuran  partikel. Transformasi  bentuk  dilaporkan  lebih  mudah karena  energi  serupa  yang  dimiliki  oleh nanopartikel  dengan  konfigurasi  berbeda. Pengurangan ukuran nanopartikel secara signifikan  cenderung  menurunkan  titik  leleh nanopartikel.  Juga,  sifat  nanopartikel  sangat mempengaruhi  sifat-sifatnya  beserta  bentuk dan ukurannya [98,99].

## Aplikasi  Nanofluida  Hijau  Di  Bidang Termal Sistem
Augmentasi  sekitar  67%  pada  nilai  'h' dilaporkan  untuk  1  vol%  nanofluida  perak mengalir  dalam  sistem  penukar  panas  pipa ganda  aliran  balik  di  bawah  rezim  laminar  ke turbulen  [62].  Namun,  peningkatan  faktor gesekan  dan  penurunan  tekanan  dilaporkan terutama disebabkan oleh peningkatan viskositas nanofluida. Pembentukan sel B´enard  maksimum  (konveksi  Rayleigh- B´enard)  dalam  selenium  (setelah  150  detik), diikuti  oleh  perak  (setelah  120  detik)  pada suhu  80  ◦C.  Waktu  pembentukan  sel  yang lebih  besar  terbukti  karena  peningkatan kapasitas panas nanofluida hijau [63].
Peningkatan  efisiensi  termal  sebesar 24%  dan  efisiensi  eksergi  sebesar  5,3% dilaporkan untuk nanofluida GGNP 0,1% yang mengalir  dalam  kolektor  surya  pelat  datar (Gambar 5 (a)). Pemompaan relatif relatif lebih dekat  ke  fluida  dasar.  Augmentasi  maksimum pada  nilai  'h'  dan  Nu  sekitar  37,54%,  dan 18,7%,  dilaporkan  untuk  CGNPs  (0,1%)  yang mengalir  dalam  pipa  melingkar  dalam  kondisi turbulen  [100].  Selain  itu,  nilai  eksperimen memiliki  kesesuaian  yang  baik  dengan  hasil simulasi  yang  diperoleh  dengan  menggunakan perangkat lunak ANSYS-FLUENT [107].
Investigasi  numerik  nanofluida  TiO 2 dan  SiO 2 (0,1,0,3  dan  0,5%)  pada  kolektor palung  parabola  menunjukkan  peningkatan rata-rata  dalam  'h'  sekitar  128%  untuk  TiO 2 dan  138  %  untuk  nanofluida  SiO 2 .  Selain  itu, peningkatan  rata-rata  efisiensi  termal  adalah sekitar  0,077%  untuk  TiO 2 dan  0,073%  untuk nanofluida  SiO 2 [68].  Meningkatnya  nilai parameter  fraksional  menyebabkan  variasi suhu dan kecepatan nanofluida TiO 2 dan Al 2 O 3 yang  mengalir  antara  dua  pelat  vertikal  (bio- konveksi) [111]. Efek nanofluida GGNP dalam penukar panas spiral 3D (Gambar 5 (b dan c))
mengungkapkan  bahwa  dengan  peningkatan Re,  laju  perpindahan  panas  meningkat  dengan koefisien perpindahan panas keseluruhan yang lebih tinggi daripada air. Selain itu, peningkatan  nilai  efektivitas  terlihat  terutama disebabkan oleh laju kapasitas panas minimum dan  kecepatan  aliran  nanofluida  panas  yang lebih rendah.
Selain itu, peningkatan
Re menyebabkan  peningkatan  penurunan  tekanan dan  sedikit  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan air  [101-108].  Teknik  Optimasi  dengan jaringan  saraf  menghasilkan  suhu  permukaan minimum  dan  konsumsi  energi  pada  blok cairan  mikro  menggunakan  nanofluida  GGNP [112]. Selain itu, keseragaman suhu yang lebih baik  dan  penurunan  suhu  di  kedua  blok dilaporkan  karena  lapisan  batas  termal  yang tipis.  Nanofluida  CGNP  dalam  tabung  yang digabungkan  dengan  pita  puntir  yang  berputar pada rasio puntir yang berbeda (2,5 hingga 3,5) dan  kecepatan  putaran  (0  hingga  900  rpm) menunjukkan  penurunan  suhu  dinding  pada kecepatan putaran yang lebih tinggi dibandingkan  pada  kecepatan  pita  puntir  yang lebih  rendah  [109]  sebagai  digambarkan  pada Gambar 5 (d dan e).
Peningkatan
gradien kecepatan menjadi lebih tinggi pada peningkatan kecepatan  rotasi  yang  menggambarkan  laju perpindahan  panas  yang  lebih  besar.  Jaringan Syaraf  Tiruan  (JST)  multilayer  perceptron dengan 3 lapisan - masukan, tersembunyi, dan keluaran  (Gambar  5  (f))  menunjukkan  nomor neuron  7,4,7  dan  5  memberikan  kinerja optimal  dalam  meningkatkan  sifat  termo-fisik CGNP. Namun, sedikit penyimpangan kesalahan diperoleh ketika model digeneralisasikan  menjadi  dua  divisi  [110- 115].
Gambar  5.  (a)  Peralatan  uji  kolektor  surya pelat  datar  [116](b)  Laju  Perpindahan  Panas,
Efektivitas, (c) Keseluruhan
koefisien perpindahan  panas,  Penurunan  tekanan  untuk keduanya  air  dingin  dan  nanofluida  GGNP panas pada Re yang berbeda [117](d) Suhu (e) kontur  kecepatan  di  kecepatan  rotasi  yang berbeda  untuk  konsentrasi  nanofluida  0,025%
[118](f) Diagram skematik Struktur jaringan[119]

## KESIMPULAN
Banyak perhatian yang diarahkan pada pembangunan  metode  yang  mudah  untuk sintesis  nanopartikel  tidak  beracun,  tidak korosif,  dan  ramah  lingkungan  menggunakan ekstrak  alami  yang  berbeda.  Kuantitas  dan kualitas  nanopartikel  hijau  yang  berbeda sangat  dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  yang mempengaruhi sintesis nanopartikel dan teknik karakterisasi  yang  sesuai.  Ekstrak  alami bertindak  sebagai  surfaktan  dan  zat  pereduksi dalam  pembuatan  nanopartikel  hijau.  Teknik sintesis  hijau  berfungsi  sebagai  alternatif metode  konvensional  yang  melibatkan  bahan kimia  berbahaya  dan  prosedur  non-wajah. Dengan  demikian,  sintesis  nanopartikel  selalu ramah  lingkungan  ditekankan  bersama  untuk menjaga  lingkungan  yang  lebih  aman  yang melibatkan  nanoteknologi  hijau.  Namun, teknik  yang  digunakan  dalam  sintesis  hijau memiliki kelebihan dan kekurangannya
masing-masing. Nanofluida
hijau menunjukkan  peningkatan  perpindahan  panas yang signifikan koefisien dan dengan demikian meningkatkan  kinerja  termal  secara  horizontal pipa  melingkar,  penukar  panas  pipa  ganda, FPSC, dan PTC. Namun, lonjakan konsentrasi nanopartikel  dalam  cairan  dasar  menyebabkan penalti  dengan  meningkatkan  faktor  gesekan dan penurunan tekanan dalam sistem.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Universitas Muhammadiyah  Jakarta,  Lembaga  Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III dan
Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset dan  Teknologi  yang  telah  mendukung  dan memberikan hibah Penelitian Kerjasama
Dalam  Negeri  tahun  2023  dengan  Nomor Kontrak: 179/E5/PG.02.00/PL/2023.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Sarkar  J.  A  critical  review  of  heat transfer  correlations  of  nanofluids. Renew Sustain Energy Rev 2011;15:3271–7. [2] Yu W, Xie H. A review on nanofluids: preparation,  stability  mechanisms,  and applications. J Nanomater 2012;2012:435873.
[3] Murshed  SMS,  Leong  KC,  Yang  C. Investigations  of  thermal  conductivity and  viscosity  of  nanofluids.  Int  J Therm Sci 2008;47(5):560–8.
[4] Eastman  JA,  Choi  SUS,  Li  S,  Yu  W,
Thompson LJ. Anomalously increasedeffective thermal conductivities of ethylene glycol-based nanofluids containing copper nanoparticles. Appl Phys Lett 2001;78(6):718–20. [5] Choi  C,  Yoo  HS,  Oh  JM.  Preparation and heat transfer properties of nanoparticle-in-transformer oil dispersions as advanced energy- efficient  coolants.  Curr  Appl  Phys
2008;8:710–2.
[6] Xuan Y, Li Q. Heat  transfer enhancement  of nanofluids.  Int  J  Heat Fluid Flow 2000;21:58–64.
[7] Botha SS, Ndungu P, Bladergroen BJ. Physicochemical  properties  of  oil- based  nanofluids  containing  hybrid structures  of  silver  nanoparticles supported on silica. Ind Eng Chem Res 2011;50:3071–7.
[8] Hwang Y, Lee JK, Lee CH, Jung YM, Cheong SI, Lee CG, et al. Stability and thermal  conductivity  characteristics  of nanofluids. Thermochim Acta2007;455(1-2):70–4. [9] Balaji Bakthavatchalam, Khairul
Habib,  R.  Saidur,  Bidyut  Baran  Saha, Kashif  Irshad,  Comprehensive  study on  nanofluid  and  ionanofluid  for  heat transfer  enhancement:  A  review  on current and future perspective, J. Mol.
Liq. 305 (2020) 112787, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.1 12787 .
[10] S.U.S. Choi, Enhancing thermal conductivity of fluids with nanoparticles, in, Am. Soc. Mech. Eng. Fluids Eng. Div. FED
Kushendarsyah  Saptaji,  Alvika  Meta  Sari,  Anwar  Ilmar  Ramadhan,  Istianto  Budhi  Rahardja,  Andi  Muhammad  Dadi  Saputra,  Firmansyah, Efrizon Umar: Studi Pengembangan Nanofluida Hijau Berasal Dari Bahan Lokal Alam Untuk Aplikasi di Bidang Teknik
Jurnal Teknologi 15 (2) pp 345-358 © 2023
(1995) 99–105.
[11] M.K.A.  Ali,  H.  Xianjun,  Colloidal stability mechanism of copper nanomaterials modified by ionic liquid dispersed  in  polyalphaolefin  oil  as green nanolubricants, J. Colloid
Interface  Sci.  578  (2020)  24–36, https://doi.org/10.1016/j.jcis.2020.05.0
92
[12] Wail  Sami  Sarsam,  S.N.  Kazi,  A. Badarudin,  Thermal  performance  of  a flat-plate solar collector using aqueous colloidal  dispersions  of  graphene nanoplatelets  with  different  specific surface  areas,  Appl.  Therm.  Eng.  172 (2020) 115142, https:// doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020 .115142
[13] R.  Sadri,  M.  Hosseini,  S.N.  Kazi,  S. Bagheri, A.H. Abdelrazek, G. Ahmadi, N. Zubir, R. Ahmad, N.I.Z. Abidin, A facile,  bio-based,  novel  approach  for synthesis  of  covalently  functionalized graphene  nanoplatelet  nano-coolants toward  improved  thermo-physical  and heat  transfer  properties,  J.  Colloid Interface Sci. 509 (2018) 140–152, https://doi.org/10.1016/j.jcis.2017.07.0 5
[14] Mojtaba  Moravej,  Mehdi  Vahabzadeh Bozorg,  Yu  Guan,  Larry  K.B.  Li,
Mohammad  Hossein  Doranehgard,
Kun Hong, Qingang Xiong, Enhancing the efficiency of a symmetric flat-plate solar  collector  via  the  use  of  rutile
TiO2-water nanofluids, Sustain. Energy  Technol.  Assessments.  40 (2020) 100783, https://doi.org/10.1016/j.seta.2020.100 783 .
[15] L.  Harish  Kumar,  S.N.  Kazi,  H.H. Masjuki,  M.N.M.  Zubir,  Afrin  Jahan,
C.  Bhinitha,  Energy,  Exergy  and Economic analysis of Liquid Flat-Plate Solar  Collector  usingGreen  covalent functionalized Graphene Nanoplatelets,  Appl.  Therm.  Eng.  192 (2021) 116916, https://doi.org/10.1016/j.applthermalen g.2021.116916 .
[16] L.H. Kumar, S.N. Kazi, H.H. Masjuki,
M.N.M.  Zubir,  A.  Jahan,  O.C.  Sean, Experimental  study  on  the  effect  of
bio-functionalized graphene nanoplatelets on the thermal performance  of  liquid  flat  plate  solar collector, J. Therm. Anal. Calorim. (2021), https://doi.org/10.1007/s10973-020- 10527-y .
[17] O.  Mahian,  E.  Bellos,  C.N.  Markides, R.A.  Taylor,  A.  Alagumalai,  L.  Yang, C.  Qin,  B.J.  Lee,  G.  Ahmadi,  M.R.
Safaei, S. Wongwises, Recent advances in using nanofluids in renewable energy systems and the environmental implications of their  uptake,  Nano  Energy  86  (2021), 106069, https://doi.org/10.1016/j. nanoen.2021.10606
[18] K.  Khanafer,  K.  Vafai,  Analysis  of turbulent  two-phase  flow  and  heat transfer using nanofluid, Int. Commun. Heat  Mass  Transf.  124  (2021), 105219, https://doi.org/10.1016/j.icheatmasstra nsfer.2021.105219
[19] G. Chen, Y. Wang, Y. Zou, D. Jia, Y.
Zhou,  A  fractal-patterned  coating  on titanium  alloy  for  stable  passive  heat dissipation and robust superhydrophobicity, Chem. Eng. J. 374 (2019) 231–241, https://doi.org/10.1016/j.cej.2019.05.1 06 [20] Murshed  SMS,  Tan  SH,  Nguyen  NT. Temperature dependence of
interfacialproperties  and  viscosity  of nanofluids for droplet-based
microfluidics.  J  PhysD:  Appl  Phys 2008;41(8):085502. [21] Chen  L,  Xie  H.  Silicon  oil  based multiwalled carbon nanotubes
nanofluid withoptimized thermal conductivity  enhancement.  Colloids Surf  A:  Physicochem  Eng  Asp 2009;352(1–3):136–40.
[22] Wong  KV,  Leon  OD.  Applications  of nanofluids:  current  and  future.  Adv Mech Eng 2010;2010:519659.
[23] Das  SK,  Choi  SUS,  Patel  HE.  Heat transfer in nanofluids – a review. Heat Transf Eng 2006;27(10):3–19.
[24] Wang  XQ,  Mujumdar  AS.  Heat transfer characteristics of nanofluids: a review. Int J Therm Sci 2007;46:1–19.
[25] Daungthongsuk  W,  Wongwises  S.  A critical  review  of  convective  heat transfer  of  nanofluids.  Renew  Sustain Energy Rev 2007;11:797–817.
[26] Trisaksria  V,  Wongwises  S.  Critical review  of  heat  transfer  characteristics of  nanofluids.  Renew  Sustain  Energy Rev 2007;11(3):512–23.
[27] Wang XQ, Mujumdar AS. A review of nanofluids  –  part  I:  theoretical  and numerical  investigations.  Braz  J  of Chem Eng 2008;25(4):613–30.
[28] Wang XQ, Mujumdar AS. A review of nanofluids  –  part  II:  experiments  and applications.  Braz  J  Chem  Eng 2008;25(4):631–48.
[29] Murshed  SMS,  Leong  KC,  Yang  C. Thermophysical and electrokinetic properties  of  nanofluids  –  a  critical review.  Appl  Therm  Eng  2008;28: 2109–25.
[30] Yu W, France DM, Routbort JL. Choi SUS.  Review  and  comparison  of nanofluid  thermal  conductivity  and heat  transfer  enhancements.  Heat Transf Eng 2008;29(5):432–60.
[31] Wen  D,  Lin  G,  Vafaei  S,  Zhang  K. Review of nanofluids for heat transfer applications.
Particuology 2009;7(2):141–50. [32] Kakac S, Pramuanjaroenkij A. Review of convective heat transfer enhancement  with  nanofluids.  Int  J
Heat Mass Transf 2009;52:3187–96.
[33] Taylor RA, Phelan PE. Pool boiling of nanofluids:  comprehensive  review  of existing data and limited new data. Int J Heat Mass Transf 2009;52:5339–47.
[34] Chandrasekar  M,  Suresh  S.  A  review on the mechanisms of heat transport in nanofluids. Heat Transf Eng 2009;30(14):1136–50.
[35] Özerinç  S,  Kakaç  S,  Yazicio|glu  AG. Enhanced  thermal  conductivity  of nanofluids:  a  state-of-the-art  review. Microfluid  Nanofluid  2010;8  (2):145– 70.
[36] Paul G, Chopkar M, Manna I, Das PK. Techniques  for  measuring  the  thermal conductivity  of  nanofluids:  a  review. Renew  Sustain  Energy  Rev  2010;14 (7):1913–24.
[37] Terekhov  VI,  Kalinina  SV,  Lemanov VV. The mechanism of heat transfer in
nanofluids:  State  of  the  art  (review). Part  1.  Synthesis  and  properties  of nanofluids.  Thermophys  Aeromech 2010;17(1):1–14.
[38] Terekhov  VI,  Kalinina  SV,  Lemanov VV. The mechanism of heat transfer in nanofluids:  state  of  the  art  (review).
Part  2.  Convective  heat  transfer. Thermophys Aeromech 2010;17(1):157–71. [39] Barber  J,  Brutin  D,  Tadrist  L.  A review  on  boiling  heat  transfer enhancement with
nanofluids.
Nanoscale Res Lett 2011;6(1):280.
[40] Fan  J,  Wang  L.  Review  of  heat conduction  in  nanofluids.  J  Heat
Transf 2011;133(4) (Article No. 040801).
[41] Murshed  SMS,  Castro  CAN,  Lourenc MJV,  Lopes  MLM.  Santos  FJV.  A review  of  boiling  and  convective  heat transfer with nanofluids. Renew Sustain Energy Rev 2011;15:2342–54.
[42] Saidur R, Leong KY, Mohammad HA. A review on applications and challenges  of  nanofluids.  Renew Sustain Energy Rev 2011;15:1646–68.
[43] Mohammed HA, Bhaskaran G, Shuaib NH,  Saidur  R.  Heat  transfer  and  fluid flow  characteristics  in  microchannels heat  exchanger  using  nanofluids:  a review.  Renew  Sustain  Energy  Rev 2011;15(3):1502–12.
[44] Xie  H,  Chen  L.  Review  on  the preparation  and  thermal  performances of carbon nanotube contained nanofluids. J Chem Eng Data 2011;56 (4):1030–41.
[45] Mohammed  HA,  Al-Aswadi  AA, Shuaib NH, Saidur R. Convective heat transfer  and  fluid  flow  study  over  a step  using  nanofluids:  a  review. Renew Sustain Energy Rev 2011;15(6):2921–39.
[46] Sergis  A,  Hardalupas  Y.  Anomalous heat  transfer  modes  of  nanofluids:  a review  based  on  statistical  analysis. Nanoscale Res Lett 2011;6:391.
[47] Thomas  S.  Sobhan  CBP.  A  review  of experimental investigations on thermal phenomena  in  nanofluids.  Nanoscale Res Lett 2011;6:377.
[48] J.  Sarkar  et  al.  /  Renewable  and Sustainable Energy Reviews 43 (2015)
Jurnal Teknologi 15 (2) pp 345-358 © 2023
164–177 175[38] Kim H. Enhancement  of  critical  heat  flux  in nucleate boiling of nanofluids: a state- of-art  review.  Nanoscale  Res  Lett 2011;6:415.
[49] Ghadimi A, Saidur R, Metselaar HSC. A  review  of  nanofluid  stability properties  and  characterization  in stationary  conditions.  Int  J  Heat  Mass Transf 2011;54(17–18):4051–68.
[50] Ramesh  G,  Prabhu  NK.  Review  of thermo-physical  properties,  wetting and  heat  transfer  characteristics  of nanofluids  and  their  applicability  in industrial  quench  heat  treatment.
Nanoscale Res Lett 2011;6:334.
[51] Haddad  Z,  Oztop  HF,  Nada  EA,
Mataoui  A.  A  review  on  natural convective heat transfer of nanofluids. Renew Sustain Energy Rev 2012;16:5363–78. [52] Huminic  G,  Huminic  A.  Application of  nanofluids  in  heat  exchangers:  a review.  Renew  Sustain  Energy  Rev 2012;16:5625–38.
[53] Ahmed  HE,  Mohammed  HA,  Yusoff MZ.  An  overview  on  heat  transfer augmentation  using  vortex  generators and nanofluids: approaches and applications.  Renew  Sustain  Energy Rev 2012;16:5951–93.
[54] Vajjha  RS,  Das  DK.  A  review  and analysis  on  influence  of  temperature and  concentration  of  nanofluids  on thermophysical properties, heat transfer and pumping power. Int J Heat Mass Transf 2012;55:4063–78.
[55] Philip J, Shima PD. Thermal properties  of  nanofluids.  Adv  Colloid Interface Sci 2012;183–184:30–45.
[56] Ahn  HS,  Kim  MH.  A  review  on critical  heat  flux  enhancement  with nanofluids  and surface  modification. J Heat Transf 2012;134(2):024001.
[57] Abouali  O,  Ahmadi  G.  Computer simulations  of  natural  convection  of single  phase  nanofluids  in  simple enclosures:  a  critical  review.  Appl Therm Eng2012;36:1–13.
[58] Chandrasekar M, Suresh S, Senthilkumar T. Mechanisms proposed through experimental investigations on thermophysical properties  and  forced  convective  heat
transfer  characteristics  of  various nanofluids  –  a  review.  Renew  Sustain Energy Rev 2012;16(6):3917–38.
[59] Yu  W,  France  DM,  Timofeeva  EV, Singh  D,  Routbort  JL.  Comparative review  of  turbulent  heat  transfer  of nanofluids.  Int  J  Heat  Mass  Transf 2012;55(21–22):5380–96.
[60] Taylor  R,  Coulombe  S,  Otanicar  T, Phelan  P,  Gunawan  A,  Lv  W,  et  al. Small  particles,  big  impacts:  a  review of the diverse applications of nanofluids. J Appl Phys 2013;113(1):011301. [61] Michaelides  EE.  Transport  properties of  nanofluids  –  a  critical  review.  J NonEquilib Thermodyn 2013;38(1):1– 79.
[62] Sureshkumar R, Mohideen ST, Nethaji
N.  Heat  transfer  characteristics  of nanofluids  in  heat  pipes:  a  review. Renew Sustain Energy Rev 2013;20:397–410. [63] Nkurikiyimfura  I,  Wang  Y,  Pan  Z.
Heat transfer enhancement by
magnetic  nanofluids  –  A  review.
Renew Sustain Energy Rev
2013;21:548–61.
[64] Mahian  O,  Kianifar  A,  Kalogirou  SA,
Pop  I,  Wongwises  S.  A  review  of  the applications  of  nanofluids  in  solar energy. Int J Heat Mass Transf2013;57:582–94. [65] Cheng  L,  Liu  L.  Review  boiling  and two-phase flow phenomena of refrigerant-based
nanofluids:
fundamentals, applications
and challenges.  Int  J  Refrig  2013;36:421– 46.
[66] Sundar  LS,  Sharma  KV,  Naik  MT, Singh  MK.  Empirical  and  theoretical correlations on viscosity of nanofluids: a  review.  Renew  Sustain  Energy  Rev 2013;25:670–86.
[67] Sundar  LS,  Singh  MK.  Convective heat  transfer  and  friction  factor correlations of nanofluid in a tube and with  inserts:  a  review.  Renew  Sustain Energy Rev 2013;20:23–35.
[68] Wu JM, Zhao J. A review of nanofluid heat  transfer  and  critical  heat  flux enhancement  –  research  gap  to engineering  application.  Prog  Nucl Energy 2013;66:13–24.
[69] Javadi FS, Saidur R, Kamalisarvestani M. Investigating performance improvement  of  solar  collectors  by using  nanofluids.  Renew  Sustain
Energy Rev 2013;28:232–45.
[70] Hussein  AM,  Sharma  KV,  Bakar  RA, Kadirgama  K.  A  review  of  forced convection  heat  transfer  enhancement and  hydrodynamic  characteristics  of  a nanofluid.  Renew  Sustain Energy  Rev 2014;29:734–43.
[71] Haddad Z, Abid C, Oztop HF, Mataoui A.  A  review  on  how  the  researchers prepare  their  nanofluids.  Int  J  Therm Sci 2014;76:168–89.
[72] Sidik  NAC,  Mohammed  HA,  Alawi OA,  Samion  S.  A  review  on preparationmethods  and  challenges  of nanofluids.  Int  Commun  Heat  Mass Transf2014;54:115–25.
[73] Alawi  OA,  Sidik  NAC,  Mohammed HA,  Syahrullail  S.  Fluid  flow  and heattransfer characteristics of nanofluids  in  heat  pipes:  a  review.  Int CommunHeat Mass Transf 2014;56:50–62. [74] Shahrul IM, Mahbubul IM, Khaleduzzaman  SS,  Saidur  R,  Sabri MFM.  A  comparative  review  on  the specific  heat  of  nanofluids  for  energy perspective.  Renew  Sustain  Energy Rev 2014;38:88–98.
[75] Li  H,  Ha  CS,  Kim  I.  Fabrication  of carbon  nanotube/SiO2  and  carbon nanotube/ SiO2/Ag nanoparticles hybrids  by  using  plasma  treatment.
Nanoscale Res Lett 2009;4:1384–8.
[76] Guo S, Dong S, Wang E. Gold/platinum  hybrid  nanoparticles supported  on  multiwalled  carbon nanotube/silica  coaxial  nanocables:
preparation and application as electrocatalysts for oxygen reduction. J
Phys Chem C 2008;112:2389–93.
[77] Han  ZH,  Yang  B,  Kim  SH,  Zachariah MR. Application of hybrid sphere/carbon  nanotube  particles  in nanofluids. Nanotechnology 2007;18:105701.
[78] [Jana  S,  Khojin  AS,  Zhong  WH. Enhancement of fluid thermal conductivity  by  the  addition  of  single and hybrid nano-additives. Thermochim Acta 2007;462:45–55.
[79] Ho CJ, Huang JB, Tsai PS, Yang YM. Preparation  and  properties  of  hybrid waterbased  suspension  of  Al2O3 nanoparticles and MEPCM particles as functional  forced  convection  fluid.  Int Commun Heat Mass Transf 2010;37:490–4. [80] Ho CJ, Huang JB, Tsai PS, Yang YM.
On laminar convective cooling performance  of  hybrid  water-based suspensions  of  Al2O3  nanoparticles and  MEPCM  particles  in  a  circular tube.  Int  J  Heat  Mass  Transf 2011;54:2397–407.
[81] Suresh  S,  Venkitaraj  KP,  Selvakumar P,  Chandrasekar  M.  Synthesis  of Al2O3–  Cu/water  hybrid  nanofluids using  two  step  method  and  its  thermo physical  properties.  Colloids  Surf  A: Physicochem Eng Asp 2011;388:41–8.
[82] Suresh  S,  Venkitaraj  KP,  Selvakumar P. Synthesis, characterisation of Al2O3–  Cu  nanocomposite  powder and  water  based  nanofluids.  Adv Mater Res 2011;328–330:1560–7.
[83] Baghbanzadeha M, Rashidib A, Rashtchiana  D,  Lotfib  R,  Amrollahib A.Synthesis of spherical silica/multiwall carbon nanotubes hybrid
nanostructures and investigation  of  thermal  conductivity of  related  nanofluids.  Thermochim Acta 2012;549:87–94.
[84] Abbasi  SM,  Nemati  A,  Rashidi  A, Arzani K. The effect of functionalisationmethod on the
stability and the themal conductivity of nanofluid hybrids of carbon nanotubes/gamma  alumina.  Ceram  Int 2013;39(4):3885–91.
[85] Nine  MJ,  Batmunkh  M,  Kim  JH, Chung HS, Jeong HM. Investigation of
Al2O3–MWCNTs hybrid dispersion in water and their thermal characterization.J Nanosci Nanotechnol 2012;12:4553–9.
[86] Munkhbayar B, Tanshen MR, Jeoun J, Chung  H,  Jeong  H.  Surfactant-free dispersion  of  silver  nanoparticles  into MWCNT-aqueous nanofluids prepared by  one-step  technique  and  their thermal  characteristics.  Ceram  Int 2013;39(6):6415–25.
[87] Nine  MJ,  Munkhbayar  B,  Rahman
Jurnal Teknologi 15 (2) pp 345-358 © 2023
MS,  Chung  H,  Jeong  H.  Highly productive  synthesis  process  of  well dispersed Cu2O and Cu/Cu2O nanoparticles and its thermal characterization.  Mater  Chem  Phys 2013;141:636–42.
[88] Baby  TT,  Ramaprabhu  S.  Synthesis and  nanofluid  application  of  silver nanoparticles  decorated  graphene.  J
Mater Chem 2011;21:9702–9. [89] Baby TT, Ramaprabhu S. Experimental  investigation  of  the thermal  transport  properties  of  a carbon nanohybrid dispersed nanofluid. Nanoscale 2011;3:2208–14. [90] Baby TT, Ramaprabhu S. Synthesis of silver nanoparticle decorated multiwalled carbon nanotubes– graphene  mixture  and  its  heat  transfer studies in nanofluid. AIP Adv 2013;3:012111.
[91] Baby  TT,  Ramaprabhu  S.  Synthesis and transport properties of metal oxide decorated graphene dispersed nanofluids. J Phys Chem C 2011;115:8527–33.
[92] Chen  L,  Yu  W,  Xie  H.  Enhanced thermal  conductivity  of  nanofluids containing  Ag/MWNT  composites.
Powder Technol 2012;231:18–20.
[93] Aravind SSJ, Ramaprabhu S. Graphene wrapped multiwalled carbon nanotubes  dispersed  nanofluids  for heat transfer applications. J Appl Phys 2012;112:124304. [94] Aravind SSJ, Ramaprabhu S. Graphene–multiwalled carbon nanotube-based nanofluids for improved  heat  dissipation.  RSC  Adv
2013;3:4199–206.
[95] Chen LF, Cheng M, Yang DJ, Yang L. Enhanced  thermal  conductivity  of nanofluid  by  synergistic  effect  of multi-walled  carbon  nanotubes  and Fe2O3  nanoparticles.  Appl  Mech Mater 2014;548–549:118–23.
[96] Batmunkh  M,  Tanshen  MR,  Nine MJ, Myekhlai  M,  Choi  H,  Chung  H,  et  al. Thermal conductivity of TiO2
nanoparticles based aqueous nanofluids  with  an  addition  of  a modified silver particle. Ind Eng Chem Res 2014;53(20):8445–51.
[97] Madhesh D, Parameshwaran R,
Kalaiselvam S. Experimental investigation on convective heat transfer and rheological characteristics of  Cu–TiO2  hybrid  nanofluids.  Exp Therm Fluid Sci 2014;52:104–15.
[98] Sundar  LS,  Singh  MK,  Sousa  ACM. Enhanced  heat  transfer  and  friction factor of MWCNT–Fe3O4/water hybrid  nanofluids.  Int  Commun  Heat Mass Transf 2014;52:73–83.
[99] Sundar  L.S.,  Singh  M.K.,  Ramana E.V.,  Sing  B.,  Gracio J.,  Sousa  ACM. Enhanced  thermal  conductivity  and viscosity of nanodiamond–nickel nanocomposite  nanofluids.  Scientific Reports 2014; 4: no. 4039.
[100] Paul  G,  Philip  J,  Raj  B,  Das  PK, Manna  I.  Synthesis,  characterization, and  thermal  property  measurement  of nano-Al95Zn05  dispersed  nanofluid prepared  by  a  two-step  process.  Int  J Heat Mass Transf 2011;54:3783–8.
[101] Maxwell JC.  A Treatise  on  Electricity and Magnetism. Oxford, UK:
Clarendon Press; 1873.
[102] Du  YF,  Lv  YZ,  Wang  FC,  Li  XX,  Li CR.  Effect  of  TiO2  nanoparticles  on the breakdown strength of transformer oil.  In:  Proceedings  of  the  IEEE International Symposium on Electrical Insulation, San Diego, CA; 2010.
[103] Lee  JC,  Seo  HS,  Kim  YJ.  The increased dielectric breakdown voltage of transformer oil-based nanofluids by an  external  magnetic  field.  Int  J
ThermSci 2012;62:29–33 [104] Ramadhan,  A.  I.,  Azmi,  W.
H.,  Mamat,  R.,  Hamid,  K.  A.,  & Norsakinah,  S.  (2019).  Investigation on  stability  of  tri-hybrid  nanofluids  in water-ethylene  glycol  mixture.  In  IOP Conference  Series:  Materials  Science and  Engineering  (Vol.  469,  No.  1,  p. 012068). IOP Publishing.
[105] Ramadhan,  A.  I.,  Azmi,  W. H.,  Mamat,  R.,  &  Hamid,  K.  A.
(2020).  Experimental  and  numerical study  of  heat  transfer  and  friction factor  of  plain  tube  with  hybrid nanofluids.  Case  Studies  in  Thermal Engineering, 22, 100782.
[106] Prashant  Mohanpuria,  Nisha  K.  Rana, Sudesh Kumar Yadav, Biosynthesis of nanoparticles:  Technological  concepts
and future applications, J. Nanoparticle Res. 10 (3) (2008) 507–517, https://doi.org/10.1007/s11051-007- 9275-x .
[107] M.M. Sarafraz, F. Hormozi, Intensification  of  forced  convection heat transfer using biological nanofluid  in  a  double-pipe  heat exchanger,  Exp.  Therm  Fluid  Sci. 66 (2015) 279–289, https://doi.org/10.1016/j.expthermflusc i.2015.03.028 .
[108] R.  Kumar,  J.  Sharma,  J.  Sood, Rayleigh-B´  enard  cell  formation  of green  synthesized  nano-particles  of silver  and  selenium,  Mater.  Today:. Proc. 28 (2020) 1781–1787, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.0 5.191 .
[109] Mahmood  S.  Jameel,  Azlan  Abdul Aziz, Mohammed Ali Dheyab, Comparative  analysis  of  platinum nanoparticles synthesized using sonochemical-assisted and conventional  green  methods,  Nano- Structures  and  Nano-Objects.  23 (2020) 100484, https://doi.org/10.1016/j.nanoso.2020. 100484 .
[110] A.  Rufus,  N.  Sreeju,  V.  Vilas,  D. Philip,  Biosynthesis  of  hematite  (α- Fe2O3) nanostructures: Size effects on applications  in  thermal  conductivity, catalysis,  and  antibacterial  activity,  J. Mol.  Liq.  242  (2017)  537–549,
https://doi.org/10.1016/j.molliq.2017.0
7.057 .
[111] P.  Amani,  K.  Vajravelu,  Intelligent modeling of rheological and thermophysical  properties  of  green covalently  functionalized  graphene nanofluids  containing  nanoplatelets, Int.  J.  Heat  Mass  Transf.  120  (2018) 95–105, https://doi.org/ 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2017.12.0 25.
[112] Nehad  Ali  Shah,  Asiful  H.  Seikh, Iskander  Tlili,  Khadim  Shah,  Rana Muhammad Shabbir, Mohammad Rahimi-Gorji, Nabeel Alharthi, Natural  convection  of  bio-nanofluid between  two  vertical  parallel  plates with damped shear and thermal flux, J. Mol. Liq. 296 (2019) 111575, https://doi.org/10.1016/j.molliq.2019.1 11575 .
[113] M.  Bahiraei,  S.  Heshmatian,  M.
Keshavarzi,
Multi-attribute optimization  of  a  novel  micro  liquid block  working  with  green  graphene nanofluid  regarding  preferences  of decision  maker,  Appl.  Therm.  Eng. 143 (2018) 11–21, https://doi.
org/10.1016/j.applthermaleng.2018.07. 074.
[114] M.  Hosseini,  A.H.  Abdelrazek,  R. Sadri,  A.R.  Mallah,  S.N.  Kazi,  B.T. Chew, S. Rozali, N. Yusoff, Numerical  study  of  turbulent  heat transfer of nanofluids
containing  eco-friendly  treated  carbon nanotubes through a concentric annular  heat  exchanger,  Int.  J.  Heat Mass  Transf.  127  (2018)  403–412, https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstra nsfer.2018.08.040 .
[115] M.  Amani,  P.  Amani,  O.  Mahian,  P. Estell´  e,  Multi-objective  optimization of  thermophysical  properties  of  eco- friendly  organic  nanofluids,  J.  Clean.
Prod. 166 (2017) 350–359, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017. 08.014 . [116] Mehdi Bahiraei, Mohammad Jamshidmofid, Saeed Heshmatian, Entropy generation in a heat exchanger working  with  a  biological  nanofluid considering  heterogeneous  particle distribution, Adv. Powder Technol. 28 (9) (2017) 2380–2392, https://doi.org/10.1016/j.apt.2017.06.0 21 .
[117] K.  Balaji,  S.  Iniyan,  M.V.  Swami, Exergy,  economic  and  environmental analysis of forced circulation flat plate solar  collector  using  heat  transfer enhancer  in  riser  tube,  J.  Clean.  Prod.
171 (2018) 1118–1127, https://doi.org/10.1016/jjclepro.2017.1 0.093 .
[118] L. Meyer, G. Tsatsaronis, J. Buchgeister, L. Schebek, Exergoenvironmental analysis for
evaluation of the environmental impact  of  energy  conversion  systems,
Energy. 34 (2009) 75–89, https://doi.org/10.1016/j.energy.2008.0
Kushendarsyah  Saptaji,  Alvika  Meta  Sari,  Anwar  Ilmar  Ramadhan,  Istianto  Budhi  Rahardja,  Andi  Muhammad  Dadi  Saputra,  Firmansyah, Efrizon Umar: Studi Pengembangan Nanofluida Hijau Berasal Dari Bahan Lokal Alam Untuk Aplikasi di Bidang Teknik
Jurnal Teknologi 15 (2) pp 345-358 © 2023
7.018 .
[119] S. Shoeibi, N. Rahbar, A.A. Esfahlani,
H. Kargarsharifabad, Energy  matrices, exergoeconomic  and  enviroeconomic analysis  of  air-cooled  and  water- cooled solar still: Experimental
investigation and numerical simulation, Renew. Energy. 171 (2021) 227–244,
https://doi.org/10.1016/j.renene.2021.0 2.081 .